564 A. Weisse: Physikalische Physiologie. [^ 



schiedenen Formgesetzen folgen, ist theoretisch nicht zulässig, die 



zweckmässigste Vergleichsbasis ist die Volumgleichheit der 



Druckkörper. 



13. Sonntag, P. Die duktilen Pflanzenfasern, der Bau ihrer 

 mechanischen Zellen und die etwaigen Ursachen der Duktilität. 

 (Flora, IC, 1909, p. 203—259, mit 8 Textabbildungen.) 



Im allgemeinen sind die Pflanzenfasern dadurch ausgezeichnet, dass sie 

 vor dem Zerreissen nicht eine bleibende Verlängerung zeigen (wie Metalle). 

 Es fällt bei ihnen Tragmodul und Festigkeitsmodul zusammen. Eine Ausnahme 

 bilden, wie Verf. schon 1892 zeigte (vgl. Bot. Jahrber., XX, 1892, 1. Abt., p. 87), 

 die Bastfasern von Cocos nucifera, Agave americana und Caryota urens. Zu 

 diesen Beispielen fügt Verf. nun noch eine Anzahl von neuen Fällen: 



Vinca minor besitzt duktile Holzfasern (Bruchdehnung 3,45 — 4,3 %). 



Clematis Yitalba hat ein noch duktileres Holz, dessen Bruchdehnung im 

 frischen Zustande 14,5 — 18,6%, im trockenen Zustande aber nur 3,3— 3,4°/ 

 beträgt. 



Pseudotsuga Douglasii. Das Rotholz ganz dünner Äste besitzt im frischen 

 Zustande eine Bruchdehnung von 3,7 — 7 %, das Weissholz dagegen von nur 

 1,1-2,8 o/ . 



Ferner erwiesen sich gewisse Piassavesorten (mit Ausnahme der von 

 Baplda stammenden) als sehr stark duktil: 



Borassus flabelliformis, lufttrocken 12,1%, 



Dictyosperma fibrosum, lufttrocken 18,6%, 



Attalea funifera, lufttrocken 8,7 %, 



Leopoldinia Piagaba, lufttrocken 3,18 °/ , wassergetränkt 24,85 °/ . 



Alle vier Fasern werden aus den Blattscheiden von Palmen gewonnen. 



Verf. stellt dann die Frage, ob die Ursache der Duktilität in der 

 chemischen Beschaffenheit der Zellwände liegt. Die Frage muss verneint 

 werden. Weder Verholzung noch Verkorkung ist für ihr Verhalten in Hinsicht 

 der Geschmeidigkeit als massgebend anzusehen. 



Ein folgender Abschnitt behandelt die feinere Struktur der in Frage 

 kommenden Objekte. Es wird der innere Bau der Zellwände, die Schichtung, 

 Streifung, Zusammensetzung aus Lamellen u. a. an 24 Beispielen näher be- 

 schrieben. Sodann wird das Verhalten der äusseren und inneren Membran- 

 lamellen im polarisierten Licht untersucht. In allen Fällen entspricht die 

 Farbenerscheinung vollständig der beobachteten Streifung der einzelnen 

 Lamellen. 



Aus den Untersuchungen des Verfs. ergibt sich nun die Tatsache, dass 

 unter der Gruppe der Fasern, die gleiche Farben aller Membranlamellen im 

 Polarisationsmikroskop geben, sich sämtliche wiederfinden, die als duktil zu 

 bezeichnen sind. Wenn nun die gleichen Farben auf einen gleichen Verlauf 

 der Reihen der kleinsten Teilchen, seien es Mizellen oder andere, in den Zell- 

 wandlamellen hinweisen und ein derartiger Verlauf auch durch direkte Beob- 

 achtung der Streifung sichergestellt ist, so scheint dies in der Tat eine Be- 

 dingung für das Auftreten von starker Dehnbarkeit zu sein. Da aber alle 

 duktilen Fasern einen grossen Neigungswinkel der Mizellarreihen zur Zell- 

 achse in den Membranen aufweisen, so ist anzunehmen, dass die Duktilität 

 auch hiermit in Zusammenhang steht. 



In einem folgenden Kapitel sucht Verf. näher zu erklären, warum 

 Duktilität nur bei gleichem Streifen verlauf in den verschiedenen Membran- 



